12 



gesetzt, geschmolzen und die hierbei sich auf der Oberflä- 

 che absetzende Krätze entfernt, darauf wurde die geschmol- 

 zene Metallmasse eine Stunde lang mittelst eines feuchten 

 Holzes in Bewegung gesetzt, wobei die Krätze b erhalten 

 wurde. Darauf wurde der Rest des zu verarbeitenden Bleies 

 eingeschmolzen und nach dem Abziehen der sich hierbei 

 bildenden Krätze c abermals 1 Stunde lang in Bewegung 

 gesetzt, wobei die Krätze d erhalten wurde. Diese 4 Krä- 

 tzen auf Kupfer und Antimon untersucht, ergaben nach 

 Streng folgendes Resultat: 



a enthielt 1,67 pCt. Antimon und 0,98 pCt. Kupfer. 

 b - 3,13 - - - 0,09 - 



c - 1,4 - - - Spuren von - 



d - 2,72 - - - - - - 



Durch diese Operationen, so wie durch das sorgfäl- 

 tige Abziehen der auf dem geschmolzenen Metall sich stets 

 bildenden kupferreichen Haut ist es gelungen, den gröss- 

 ten Theil des Antimons zu entfernen und den Kupferge- 

 halt des Handelsbleies auf ein Minimum zu reduciren. Der 

 ganze Process ist dadurch freilich sehr complicirt gewor- 

 den, zumal da das fallende Gekrätz nach dem Verschmel- 

 zen abermals gereinigt werden muss. Das hierbei erhaltene 

 Krätzblei, welches in den Handel kommt, hat folgende Zu- 

 sammensetzung : 





Nr, 62 



Nr. 63 





nach Streng 



nach Ulffers 



Blei . . 



. = 99,711 pCt. 



99,607 



Antimon 



. = 0,236 - 



0,371 



Kupfer . 



. = 0,041 - 



0,016 



Eisen . . 



. = 0,008 - 



0,006 



Zink . . 



. = 0,004 - 



0,001 



100,000 100,000 



Um das mittelst des Pattinsonschen Processes gerei- 

 nigte Harzblei mit anderen geschätzten Bleisorten des Han- 

 dels zu vergleichen, wurden mehrere derselben ebenso wie 

 das Altenauer Blei von Streng analysirt. 



Nr. 63. Eschweiler doppelt raffinirtes Blei. 



Nr. 64. Blei von Pirat h und Jung. 



Nr. 65. Stoiberger doppelt raffinirtes Blei. 



Nr. SQ. Bestes selected engUsch Blei. 



Nr. 67. Villacher Blei. 



